1102

日本建築学会大会学術講演梗概集（九州） 2016 年 8 月

誘発材に異形鉄筋を用いた RC 造耐震壁試験体の長期ひび割れ性状に関する研究
その 2 実験結果
正会員 ○都合重範*
木村 仁**
谷 昌典**

同同RC 壁誘発鉄筋乾燥収縮
最大ひび割れ幅

正会員
同同

松井 亮夫**
井戸硲 勇樹**西山 峰広**

誘発目地

1. はじめに
その 1 では，誘発材に異形鉄筋を用いた RC 造耐震壁試日ほどで達した。その時点での柱近傍の目地の開き量は，験体の概要について述べた。本報では，壁面のひび割れ常に小さい値であった。WC65NS の中央目地の開きが顕発生状況と壁表面における主ひずみの値および方向につ著に増加したのは材齢 20 日付近で，数日間で 0.1mm 程度いて述べる。の増加が見られた。一方，WC65D16VD6 の開き量の最大

左が 0.01mm 未満，右が 0.04mm で，中央目地に比べて非は中央目地の 0.17mm で，材齢 110 日ほどで達した。その2. ひび割れ発生状況
材齢 182 日までの目地開き量および材齢 91 日までの壁面のひび割れ発生状況について述べる。

時点での柱近傍の左右の目地にも 0.1mm 以上の変形（左0.11mm，右 0.10mm）が生じていた。
図－2，図－3 に WC65D16VD6 と WC65NS の材齢 28 日

図－1 に目地の壁内法高さの半分の位置に設置したパイおよび材齢 91 日での目地部のひび割れ発生状況を示す。

型ゲージ（変位計）で計測した目地の開き量の経時変化

図中の数値は，クラックスケールにより計測したひび割（横軸：材齢）を示す。2 体の試験体のうち開きが最も大れ幅（mm）である。なお，目地部以外の壁面のひび割れ

きかったのは WC65NS の中央目地の 0.29mm で，材齢 150が両試験体に見られたが，ひび割れ幅はいずれも 0.05mm

WC65D16VD6凡例

左目地
中央目地
WC65NS右目地

図－1 目地の開き量の経時変化

0.150.05

0.10

0.05

0.15

0.05

0.050.10

0.05

0.15

0.05

0.05
0.25

0.05

0.25
0.10

0.05
0.05

0.10
0.05

0.10（a）WC65D16VD6（b）WC65NS
図－2 材齢 28 日のひび割れ状況

0.10（a）WC65D16VD6（b）WC65NS
図－3 材齢 91 日のひび割れ状況

Long-term Crack Observation on Reinforced Concrete Walls withDeformed Bars at Crack Control Joints as Crack Inducers(Part2 Test results)― 203 ―

Shigenori TOGO*，Akio MATSUI**，
Hitoshi KIMURA**，Yuki IDOSAKO**，
Masanori TANI**，Minehiro NISHIYAMA**，

未満の微細なひび割れであった。図－2 に示す通り，材齢から 85μ の値を示し，WC65NS では-74μ から 26μ の値を28 日では，両試験体で中央目地の一部にひび割れが生じ示していた。（e），（f）は材齢 91 日の計測値で，いずており，材齢 91 日では壁の上下を結ぶひび割れに進展しれの壁も概ね圧縮側のひずみであり，最大主ひずみの方た。材齢 91 日における最大ひび割れ幅は WC65NS の方が向は，概ね水平方向に近かった。材齢 28 日と比較して，大きく，その値は 0.25mm であった。WC65NS の柱近傍の最大主ひずみの値はより圧縮側の値を示した。

目地にも一部にひび割れが確認できたが，そのひび割れ幅は 0.05mm 未満であった。一方，WC65D16VD6 の柱近傍の目地には，材齢 91 日において，中央目地のひび割れthetaと同様に，概ね壁の上下を結ぶひび割れが生じた。各目地での最大ひび割れ幅は，中央目地の 0.15mm に対して，max

左目地 0.10mm，右目地 0.05mm であった。これらのひび割れ幅計測値は，いずれの試験体においても，図－1 に示minした変位計による計測値と同様の傾向を示しており，誘（a）主ひずみの値および方向の凡例（b）凡例における値

発材によって左右の目地にひび割れが分散し，最大ひび割れ幅が抑制されたことが分かる。

凡例における表記

意味値max

最大主ひずみ（実線）

400μmin

最小主ひずみ（点線）-400μ3. 壁表面における主ひずみの値および方向
図－4 に壁表面に貼り付けた 3 軸ゲージの計測値によって算出した最大（max）および最小（min）主ひずみの値および方向（theta）を示す。（a），（b）は凡例と凡例

最大主ひずみ20°の方向※引張：青線（正値）
圧縮：赤線（負値）

theta

における値を示している。（c），（d）は材齢 28 日の計測値で，いずれの計測点の最大主ひずみは概ね圧縮側の値を示しており，WC65D16VD6 の最大主ひずみの値は-121μmax:-121.5μ
min:-163.0μtheta:18.8°

max:-67.0μ
min:-113.3μ
theta:-34.3°

max:-59.8μmin:-97.0μ
theta:-21.5°

max:-74.8μmin:-98.0μ
theta:-7.0°

max:-55.3μmin:-89.3μtheta:41.8°

max:12.8μ
min:-55.1μtheta:24.7°

max:-68.5μmin:-129.7μtheta:-28.8°

max:-105.1μ
min:-125.0μ
theta:-4.1°

max:-43.5μmin:-112.4μ
theta:-12.9°

max:13.5μmin:-63.3μtheta:-13.4°

max:-19.5μ
min:-30.2μtheta:26.1°

max:-16.5μ
min:-44.5μtheta:-19.8°

max:-43.9μmin:-57.5μtheta:-37.0°

max:-14.5μ
min:-85.1μtheta:-14.3°

max:-42.4μmin:-70.3μtheta:-21.1°

max:-22.9μmin:-49.4μtheta:21.1°

max:-59.0μmin:-81.9μtheta:17.5°

max:-70.9μmin:-109.4μ
theta:21.5°

max:-104.7μ
min:-184.5μtheta:-23.5°

max:-104.2μ
min:-172.8μtheta:-11.7°

max:-56.7μmin:-67.3μtheta:22.5°

max:16.9μ
min:-41.3μtheta:-34.6°

max:-23.0μ
min:-39.0μ
theta:34.7°

max:-51.4μmin:-80.1μtheta:29.2°

max:-43.7μmin:-96.2μtheta:-30.6°

max:-46.9μmin:-88.3μ
theta:-1.3°

max:-45.3μmin:-70.2μtheta:-9.9°

max:-21.5μ
min:-66.7μtheta:-2.4°

max:-68.3μmin:-105.5μ
theta:23.5°

max:-36.5μmin:-126.0μ
theta:-32.9°

max:-82.2μmin:-161.0μtheta:4.5°

max:85.2μmin:-127.4μ
theta:35.9°

max:-6.2μ
min:-50.1μtheta:21.6°

max:16.0μ
min:-60.1μtheta:0.4°

max:-3.0μmin:-33.6μtheta:-25.0°

max:-34.7μmin:-80.8μtheta:44.4°

max:7.8μ
min:-98.9μtheta:-20.0°

max:-34.8μmin:-120.1μtheta:-12.0°

max:5.0μ
min:-42.5μtheta:9.2°

max:26.4μ
min:-49.0μ
theta:-9.4°

max:-27.5μmin:-112.5μ
theta:-22.9°

max:-36.8μmin:-60.9μtheta:-25.7°

max:-10.0μ
min:-123.3μtheta:-42.1°（c）WC65D16VD6（材齢 28 日）

max:-13.0μ
min:-64.9μtheta:29.2°（d）WC65NS（材齢 28 日）

max:-341.9μmin:-452.5μtheta:-10.4°

max:-287.2μ
min:-348.4μ
theta:10.3°

max:-308.8μ
min:-326.9μtheta:40.5°

max:-146.0μ
min:-246.5μtheta:10.4°

max:-360.5μmin:-421.7μ
theta:-34.7°

max:-351.3μmin:-392.3μtheta:-37.0°

max:-235.8μmin:-375.5μtheta:-24.1°

max:-185.5μ
min:-312.2μ
theta:-19.8°

max:-302.8μ
min:-376.0μ
theta:28.3°

max:-288.9μ
min:-387.2μtheta:23.3°

max:-374.0μ
min:-526.4μ
theta:-16.2°

max:-372.5μmin:-465.0μtheta:-2.9°

max:-251.0μmin:-309.6μ
theta:16.0°

max:-176.7μ
min:-282.4μtheta:4.9°

max:-300.2μ
min:-380.5μtheta:-42.0°

max:-241.6μmin:-381.9μtheta:-37.2°

max:-367.4μmin:-444.8μtheta:16.6°

max:24.4μ
min:-349.3μtheta:31.7°

max:-205.6μ
min:-294.9μtheta:25.1°

max:-184.4μ
min:-264.4μ
theta:-4.7°

max:-175.7μmin:-365.2μtheta:-9.8°

max:-183.7μ
min:-282.0μtheta:-14.3°（e）WC65D16VD6（材齢 91 日）（f）WC65NS（材齢 91 日）
図－4 主ひずみ状況*東亜建設工業**京都大学* Toakensetsukougyou** Kyoto Univ.

― 204 ―